-42- 



Mineralogie. 



Olivin und Pyroxen besteht, dazwischen zahlreiche., aus Olivin und Pyroxen 

 bestehende Chondren; in Zwischenräumen Maskelynit (n = 1,51); dazu 

 Schwefeleisen. Die von J. E, Whitfield ausgeführte Analyse ergab einen 

 Gehalt an metallischen Bestandteilen von 11.44%, an Silikaten von 88,56 ° . 

 Die Zusammensetzung der ersteren ist unter I angegeben, die der silikatischen 

 Gemengteile unter II, die daraus berechnete Zusammensetzung des Meteoriten 

 unter III. 





T 

 1. 



TT 

 1 1 . 



TTT 

 Iii. 



Fe 



85 00 





9 724 



Ni • 







1,618 



Co 



. . 0.74 





0,084 



Cu 



. . Sp. 







Si0 2 





43,70 



38.70 



A1 2 0, 





4.96 



4,39 



FeO 





18,27 



16,18 



Mn 





0.38 



0,336 



NiO 





0.23 



0,204 



CaO 





2,19 



1,939 



MgO 





29,38 



26,018 



FeO. Cr, 0, . . . 





0,80 



0,708 





99,89 



99.91 



99,901 



Ba, Sr, Zr, K konnten nicht nachgewiesen werden. Spez. Gew. 3,37. 

 Gehört zur Gruppe der intermediären Chondrite Ci, oder Cia, wenn man 

 diesen Unterschied noch aufrecht erhalten will. R. Brauns. 



George P. Merrill: Über Chondren und chond ritische 

 Struktur in Meteoriten. (Proc. Nation. Acad. Sei., Washington. 6. 

 449—72. 1920.) [Ref. von Bister in Chem. C.B1. 1921. I. 439.] 



Verf. beschäftigt sieh nach eingehender Besprechung der gesamten 

 Literatur über den Gegenstand und Beschreibung der verschiedenen Arten 

 von Chondren mit den Theorien über deren Entstehung. Es ist zu unter- 

 scheiden zwischen den echten sphärolithischen Chondren und den durch 

 mechanische Abrundung aus Gesteinsstücken entstandenen „Pseudochondren" 

 oder „Chondroiden". R. Brauns. 



G-. Tammann : Über das meteorische Nickel-Eisen und 

 den Polymorphismus v o n K o h 1 e n s t o f f - E i s e n . (Göttinger Nachr. 

 Math.-phys. Kl. 1918. 258—266.) [Ref. von Belöwsky in Phys. Ber. I. 

 331. 1920.] 



Im Kohlen Stoff -Eisen tritt bei Umwandlung der --Kohlenstoff- 

 Eisenmischkristalle in die «-Mischkristalle die Trennung in ein kohlenstoff- 

 reiches Strukturelement (Fe a C) und in fast reines Eisen ein. Dadurch 



